273 



carrières sont neutres et formées de sulfates de fer, alu- 

 mine , chaux et magnésie , potasse et soude , et que leur 

 action corrosive est exercée par les sulfates d'alumine 

 et de peroxyde de fer. Sous l'influence de 1a haute tem- 

 pérature à laquelle l'ébullilion a lieu , et en présence du 

 fer métallique, ces sels sont décomposés en peroxyde 

 qui se précipite, et en acide sulfurique, qui exerce, à 

 l'état naissant, son action sur le fer, et le dissout à 

 l'état de sulfate de protoxyde. La chaudière perd donc 

 une quantité de métal équivalente à la quantité de sul- 

 fates de peroxyde de fer et d'alumine contenus dans 

 l'eau, et proportionnelle à la quantité d'eau consommée. 

 Cette action corrosive ne s'exerce pas d'ailleurs 

 d'une manière uniforme sur toute la chaudière, mais 

 par places. Les parties de la chaudière en contact per- 

 manent avec l'eau, sont seules attaquées d'une ma- 

 nière notable; les parois du réservoir de vapeur res- 

 tent sensiblement intactes. De même la partie infé- 

 rieure des bouilleurs, qui se recouvre toujours d'un 

 dépôt fortement adhérent de sulfate de chaux , se 

 trouve moins attaquée que leur partie supérieure. In- 

 dépendamment de ces causes, il paraît que des diffé- 

 rences de température, des différences de nature dans 

 le métal qui compose la chaudière, donnent à l'action 

 corrosive plus d'intensité sur des points particuliers. 

 On observe généralement que ce sont les tubes de 

 communication et les parties qui les avoisinent qui 

 sont le plus rapidement détruits; les calottes éprou- 

 vent également une grande altération. Les rivets pa- 

 raissent aussi se détruire plus rapidement que la tôle. 



